— 461 — 



Le facce di jlOO( e )H0f sono molto piane e splendenti ed hanno for- 

 nito ottime misure. 



Spigoli 



misurati 



Limiti delle misure 



N. 



Media 



Calcolato 



(100): 



(010) 



75 u 9' — 75°33' 



12 



75° 19' 45" 





(111) 



:(1Q0) 



66 2 — 66 13 



6 



66 8 



66° 4 7, 



(100) 



(110) 



52 10 —52 32 



7 



52 19 30 



52 20 



(100): 



(Oli) 



65 27 —65 38 



2 



65 32 30 



65 30 3 / 4 



(100): 



(100) 





1 



29 16 



29 20 V. 



Sfaldatura abbastanza netta secondo la base. 



Doppia rifrazione discretamente energica, positiva. Anche qui nessuna 

 traccia, nelle sezioni basali, di anomalie ottiche. 



Fig. 3. * 



I cristalli di piombato potassico sono incolori, ma appena tolti dalia so- 

 luzione in cui si sono formati, ingialliscono rapidamente, poi più lentamente 

 diventano bruno-rossigni, opachi, finché perdono ogni splendore e diventano 

 friabili e di colore marrone-scuro. 



Come si è detto sopra, Regnault ha osservato degli « ottaedri », e se- 

 condo Klien i cristalli di piombato sarebbero dimetrici. È chiaro che un 

 romboedro combinato con la base acquista l'aspetto di un ottaedro, se le otto 

 facce sono tutte all' incirca egualmente estese, come avviene anche in alcuni 

 cristalli di Sn (OH) 15 K 2 . I cristalli misurati da Klien sono identici ai miei, 

 come dimostrano i suoi angoli. Lo spigolo terminale del suo ottaedro (104° 32') 

 corrisponde benissimo all'angolo del romboedro )100( da me osservato 

 (104°40'15"), mentre lo spigolo laterale di 119° 52' si avvicina molto all'an- 

 golo (100) : (110). I cristalli quindi esaminati da Klien dovevano presentare 

 delle irregolarità nello sviluppo, così da simulare l'habitus dimetrico, mentre 

 quelli da me studiati sono sicuramente romboedrici, come è dimostrato net- 

 tamente e dall'habitus e dalle numerose misure eseguite in cristalli regolar- 

 mente formati. 



D'altronde basterebbe il fatto, constatato da Bellucci e Parravano, che 

 nelle soluzioni di piombato potassico la cristallizzazione è provocata dalla 

 introduzione di un cristallino di stannato, per rendere più che probabile l'iso- 



